## PROSES BLEACHING: IMPLIKASINYA PADA PERUBAHAN WARNA DAN SIFAT FISIS KAYU KARET (Hevea Brasiliensis) TERKENA BLUE STAIN
(Bleaching Process: Implications on Color Change and Physical Properties of Rubber Wood (Hevea Brasiliensis) Exposed to Blue Stain)
Nurhanifah 1*) , Siska Anggiriani 1) , Soleh Muhamad 1) , Arip Wijayanto 1) , Desy Mulyosari, Taufik Ramadhan Fitrianto 1) , Wahyu Widiyanto 1)
1 Program Studi Teknik Produksi Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, Jalan Wanamarta Raya No.20, Kawasan Industri Kendal, Kendal-Jawa Tengah 51371, Indonesia
* e-mail: nurhanifah@poltek-furnitur.ac.id
Abstract
Blue stain can cause discoloration of wood. This causes the selling price of wood affected by  blue  stain  to  decrease in  the  market, especially if  it is  used as  raw  material  for furniture. One type of wood that is commonly used to make furniture but is easily affected by blue stain is rubber wood. Effort that can be made to overcome this problem are by bleaching  the  wood  attacked  by  blue  stain.  Previous  research  has been carried  out on pine  wood  with  various  bleaching  compositions.  The  best  results  in  terms  of  physical properties and color change were obtained in 25% sodium hypochlorite treatment with a water  ratio  of  1:2.  Therefore,  it is  necessary  to  conduct  similar  studies  to  analyze  the effect of the bleaching process using 25% sodium hypochlorite on the discoloration and physical  properties  of  rubber  wood.  In  this  research,  rubber  wood was  treated with bleaching  with a  composition  of 25%  sodium  hypochlorite:water  1:2.  The results obtained showed  that  the  wood after the  bleaching  process experienced an increase in brightness and a color difference compared to the control. Apart from that, the moisture content value also increases after the bleaching process .
Keywords: bleaching, blue stain, rubber wood, sodium hypochlorite.

## Abstrak
Jamur  pewarna  (blue  stain)  dapat  menyebabkan  perubahan  warna  pada  kayu.  Hal tersebut mengakibatkan penurunan harga jual kayu yang terserang blue stain, terutama jika  digunakan  sebagai  bahan  baku  furnitur.  Salah  satu  jenis  kayu  yang  sering dimanfaatkan untuk pembuatan furnitur namun mudah terserang blue stain adalah kayu karet.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  adalah  dengan melakukan proses bleaching pada kayu yang terserang blue stain. Penelitian sebelumnya telah dilakukan pada kayu pinus dengan berbagai komposisi bahan bleaching, dan hasil terbaik  dari  segi  sifat  fisik  dan  perubahan  warna  diperoleh  pada  perlakuan  sodium hipoklorit 25% dengan perbandingan air 1:2. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian serupa untuk menganalisis pengaruh proses bleaching menggunakan sodium hipoklorit 25%  terhadap  perubahan  warna  dan  sifat  fisis  kayu  karet.  Hasil  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  kayu  karet  setelah  proses  bleaching  mengalami  peningkatan kecerahan dan perbedaan warna dibandingkan kontrol. Selain itu, nilai kadar air juga meningkat setelah proses bleaching.
Kata kunci: pemutihan, jamur pewarna, kayu karet, sodium hipoklorit.

## PENDAHULUAN
Kayu terserang jamur dapat menyebabkan perubahan warna, pelunakan  bahkan  pembusukan  pada kayu  (Bowyer et  al. 2003).  Akibatnya kualitas mutu kayu mengalami penurunan terutama dari segi penampilan.  Menurut  Hill  (2006),  tiga faktor  yang  menyebabkan  kayu  rentan terhadap serangan jamur adalah ketersediaan  air,  oksigen,  serta  sumber nutrisi  yang  memadai  di  dalam  kayu. Jamur kelas Ascomycetes atau Deuteromycetes umumnya dapat
menyebabkan  perubahan  warna  pada kayu.
Jamur pewarna ( blue stain ) tumbuh di permukaan kayu atau di dalam rongga sel. Blue  stain dapat  menyebabkan perubahan  warna  kayu  sehingga  dapat menurunkan harga jual di pasar. Pigmen hifa yang dihasilkan oleh jamur pewarna dapat  memberikan  warna  kebiruan  atau kehitaman  pada  kayu  (Bowyer et  al . 2003).  Perubahan  warna  kayu  menjadi masalah  utama  ketika  kayu  akan dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produk  furnitur,  terutama  furnitur  yang ingin  menampilkan  warna  dan  corak alami kayu. Kayu karet merupakan salah satu  jenis  kayu  yang  sering  digunakan dalam pembuatan furnitur, namun rentan terhadap serangan blue stain .
Berbagai  upaya  telah  dilakukan untuk  meningkatkan  kualitas  kayu, mencakup  aspek  kekuatan,  penampilan, stabilitas  dimensi,  serta  daya  tahannya. Pencegahan  serangan blue  stain pada kayu dapat dilakukan dengan pemberian fungisida  atau  perlakuan  dengan  zat larutan kimia lain (Ismanto dan Martono
2013).  Pemberian  fungisida  atau  zat larutan  kimia  lain  dapat  dilakukan dengan cara dicelupkan, dilaburkan atau disemprot  lalu  dikeringkan  (Listyanto 2018).
Salah  satu  zat  kimia  yang  sudah dikenal  penggunaannya  di  industri furnitur  adalah White  Agent -250  (WA- 250).  Bahan  kimia  WA-250  merupakan larutan  bahan  pemutih  kayu (wood bleaching) agar kayu yang terserang blue stain warnanya menjadi  seragam  dan bersih serta noda bekas blue stain dapat dihilangkan  dengan  mudah  dan  cepat. Proses bleaching kayu  menggunakan WA-250  dapat  membersihkan  dan memperbaiki  penampilan  warna  kayu, namun tetap mempertahankan serat dan tekstur alami dari kayu. Penelitian terdahulu terkait bleaching menggunakan WA-250 (sodium  hipoklorit  25%)  juga  sudah dilakukan  yaitu  pengaruh bleaching kayu  pinus  terhadap  perubahan  warna dan  sifat finishing pada  berbagai  rasio bahan bleaching (Wijayanto et al. 2023) serta  pengaruh bleaching kayu  pinus terhadap  sifat  fisis  dan  mekanis pada berbagai rasio bahan bleaching
(Wijayanto et al. 2024). Hasil penelitian tersebut  diketahui  bahwa  dari  segi perubahan  warna,  sifat  fisis,  mekanis maupun finishing nya rasio terbaik WA- 250:air yang efektif adalah 1:2. Berdasarkan uraian sebelumnya,
penelitian  ini  perlu  dilakukan  untuk analisis  pengaruh  proses  bleaching menggunakan  sodium  hipoklorit  25% terhadap  transformasi  atau  perubahan warna dan sifat fisis kayu karet.

## METODE PENELITIAN Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah kayu karet  terserang blue  stain dan  larutan sodium  hipoklorit  25%.  Alat  yang digunakan  terdiri  dari universal  testing machine (UTM), moisture meter, kaliper,  gelas  ukur,  kuas,  timbangan digital dan sarung tangan.
Pemilihan Bahan dan Proses Bleaching Papan kayu karet terserang
bluestain dengan tingkat serangan ± 60% dari  luas  permukaan  dipotong  menjadi (50x35x2)  cm.  Proses bleaching pada kayu karet dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan larutan sodium  hipoklorit  25%  yang  dicampur
air dengan komposisi 1:2 dan diaplikasikan  secara  bertahap  sebanyak 3  kali  pada  permukaan  kayu.  Interval penguasan pada permukaan kayu selama 4 jam. Tahap akhir dari proses bleaching
pada  penelitian  ini adalah  dilakukan pembersihan pada sampel kayu menggunakan air mengalir dan didiamkan  sampai  benar-benar  kering.
Setelah  proses bleaching selesai,  maka
dilanjutkan  untuk  pengujian  perubahan warna dan sifat fisis kayu karet.

## Pengujian Perubahan Warna
Contoh  uji  yang  telah dibleaching diuji  perubahan  warnanya  sebelum  dan setelah  proses bleaching .  Pengukuran nilai  warna  kayu  setiap  sampel  uji dilakukan  dengan  menggunakan  sistem CIELab  yang  telah  dikembangkan  oleh Komisi Pencahayaan Internasional (CIE). Parameter yang digunakan adalah L*  untuk  kecerahan,  a*  untuk  rentang merah-hijau,  dan  b*  untuk  rentang kuning-biru (Krisdianto 2013; Ozgenc et al .  2012).  Perubahan  warna  kayu dihitung  dengan  membandingkan  nilai warna  awal  kayu  menggunakan  rumus berikut:
∆E = √[( ∆L*) 2 + (∆a*) 2 + (∆b*) 2 ]
Keterangan:
ΔE = transformasi/perubahan warna; ΔL = perubahan kecerahan ( brightness difference ); Δa = perubahan merah-hijau ( red-green color difference ); Δb = perubahan kuning-biru
( yellow-blue color difference )
Tabel  1.  Nilai  transformasi/perubahan  warna  serta  pengaruhnya  terhadap  kayu ( The value of color transformation and its effect on wood ) Transformasi warna Pengaruh ΔE < 0,2 tidak tampak 0,2 < ΔE < 2 sangat kecil 2,0 < ΔE <3,0 minimal  (transformasi  warna  dapat  diidentifikasi  menggunakan aplikasi alat atau teknologi dengan tingkat ketelitian tinggi) 3,0 < ΔE < 6,0 moderat  (trasnformasi  warna  dapat  diidentifikasi  menggunakan aplikasi alat atau teknologi dengan tingkat ketelitian cukup) 6,0 < ΔE < 12,0 signifikan (transformasi warna terdeteksi secara kasat mata) ΔE > 12,0 terlihat adanya trasnformasi warna Sumber: Hrčková (2018)

## Pengujian Sifat Fisis
Pengujian  sifat  fisis  mencakup pengukuran  kadar  air  dan  kerapatan.
Pengujian  dilakukan  sesuai  dengan acuan standar BS 373-1957 menggunakan metode gravimetri.
Sampel  uji  diukur  volumenya  (Va)  dan ditimbang  berat  awalnya  (Ba),  lalu dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu (103±2)°C  hingga  mencapai  berat konstan.  Pengukuran  volume  dan  dan berat sampel dilakukan sehingga diperoleh VKT dan BKT. Nilai KA dan kerapatan kayu dihitung dengan persamaan:
%𝐾𝐴 = 𝐵𝑎 − 𝐵𝐾𝑇 𝐵𝐾𝑇 𝑥 100
ρ = 𝐵𝑎 𝑉𝑎
Keterangan:
KA = Kadar air (%)
ρ = Kerapatan (g/cm 3 ) Ba = Berat awal (g) BKT   = Berat kering tanur (g) Va = Volume awal (cm 3 )

## Analisis Data
Rancangan
percobaan untuk pengujian  perubahan  warna  dan  sifat fisis  menggunakan  rancangan  acak lengkap  (RAL)  sederhana  dengan  1 faktor  yaitu  perlakuan  kayu.  Perlakuan kayu terdiri dari  2 taraf yaitu perlakuan
bleaching dan tanpa perlakuan (kontrol).
Percobaan pada penelitian ini dilakukan dengan tiga kali pengulangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA). Proses analisis dilakukan dengan bantuan  program  komputer  IBM  SPSS versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perubahan Warna
Pada  penelitian  ini,  dilakukan pengamatan  perubahan  warna  pada sampel kayu kontrol dan kayu yang telah mendapatkan perlakuan bleaching sebagaimana  tercantum  dalam  Tabel  2. Berdasarkan penjelasan dari Christe RM (2015),  parameter  L  mewakili  tingkat kecerahan dengan skala 0 (hitam) hingga 100 (putih), sedangkan parameter a dan b  merupakan  koordinat  kromatisitas dengan  nilai  +a  (merah),  -a  (hijau),  +b (kuning), dan -b (biru).
Hasil  pengukuran  nilai  kecerahan
(L)  sampel  kayu  karet  kontrol  lebih rendah  dibandingkan  dengan  sampel kayu  karet  yang  telah  mendapatkan perlakuan bleaching .  Nilai  L  pada sampel kayu karet mengalami
peningkatan  sebesar  21,16  setelah perlakuan bleaching .  Analisis  statistik mengindikasikan bahwa perlakuan bleaching berpengaruh secara signifikan terhadap nilai L.
Gambar 1. Kayu karet sebelum perlakuan bleaching ( Rubber wood before bleaching treatment )
Gambar  2.  Kayu  karet  setelah  perlakuan  bleaching ( Rubber  wood  after  bleaching treatment )
Nilai  ∆E  mengindikasikan  adanya transformasi  warna  pada  kayu.  Pada sampel  kayu  karet,  dampak  yang disebabkan  oleh  perlakuan bleaching mengakibatkan  perbedaan  warna  pada kayu  tersebut  dibandingkan  dengan kontrol,  karena  nilai  ΔE  >  12.0.  Jika dibandingkan  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  (Wijayanto et  al. 2023), pada  kayu  pinus  dengan  rasio  bahan bleaching yang sama yaitu 1:2 nilai  ∆L pada  kayu  karet  memiliki  nilai  yang
lebih  tinggi.  Hal  tersebut  dapat  terjadi karena,  kayu  karet  termasuk  ke  dalam kelompok hardwood dimana struktur sel penyusunnya lebih padat sehingga bahan bleaching pada  kayu  karet  akan  sulit masuk ke dalam kayu dan lebih banyak menetap  pada  permukaan  kayu.  Oleh karena  itu,  tingkat  kecerahan  yang dihasilkan setelah proses bleaching akan lebih tinggi dibandingkan kayu pinus.
Tabel 2. Nilai perubahan warna kayu karet ( Color change value of rubber wood ) Perlakuan L a b ΔE Kontrol 63,60±2,93 a 3,94 ±0,86 b 17,14±1,49 a tb Bleaching 84,76±2,14 b 0,48±0,57 a 14,61±2,15 a 21,59±4,29
Transformasi  warna  dapat  diamati menggunakan colorhexa, di mana warna pada sampel kayu karet kontrol sebagian besar  adalah desaturated  dark  orange (#ad977c), sementara warna pada sampel kayu karet yang diberi perlakuan bleaching adalah light  grayish  orange (#e0d2b8).  Adanya  perubahan  warna tersebut  dikarenakan  lignin  pada  kayu karet keluar akibat perlakuan bleaching . Menurut Sokanandi et al. (2014), lignin memiliki ikatan aril-alkil dan ikatan eter yang  mana  ikatan  tersebut  tidak  tahan atau dapat terdegradasi terhadap senyawa  alkali.  Bahan bleaching WA- 250  memiliki  senyawa  aktif  sodium hipoklorit (NaClO) yang mana merupakan senyawa turunan dari alkali. Sifat Fisis Kadar air kayu merupakan persentase kandungan air yang terkandung  dalam  kayu  pada  kondisi kesetimbangan dan kelembaban
lingkungan.  Nilai  kadar  air  kayu  yang dihasilkan  cenderung  meningkat  akibat proses bleaching .  Nilai  kadar  air  yang dihasilkan pada kayu karet yaitu berkisar antara  10,13-13,58%  (Tabel  3).  Nilai kadar  air  kayu  solid  yang  aman  untuk menjadi  suatu  produk  furnitur  adalah <14%  (BSN  2017).  Analisis  statistik menunjukkan  bahwa  proses  bleaching berpengaruh  signifikan  terhadap  nilai kadar  air.  Peningkatan  kadar  air  kayu setelah  proses bleaching diakibatkan
karena bahan bleaching yang digunakan adalah  sodium  hipoklorit  (NaOCL). Sodium hipoklorit (NaOCL) terbuat dari gas  klorin  (Cl 2 )  yang  ditambahkan  ke dalam  larutan  NaOH.  Larutan  tersebut mengandung  natrium  yang  memiliki sifat  higroskopis  atau  mudah  mengikat air sehingga kayu yang diberi perlakuan bleaching menggunakan  NaOCL  kadar airnya  cenderung  lebih  tinggi  kadar airnya  dibanding  kayu  tanpa  perlakuan bleaching tersebut.  Selain  itu,  proses bleaching juga  menyebabkan  lignin  di dalam kayu dapat terdegradasi sehingga lebih  mudah  menyerap  air  jika  terjadi perubahan  kelembaban  (Van  Hai et  al. 2022).
Kerapatan  didefinisikan  sebagai perbandingan  antara  berat  dan  volume contoh  uji  dalam  kondisi  kering  udara. Nilai  kerapatan  merupakan  salah  satu faktor penting dalam menentukan kualitas  suatu  papan  (Bowyer  et  al., 2003). Nilai kerapatan akan mempengaruhi  sifat-sifat  kayu  yang akan  dihasilkan.  Nilai  kerapatan  karet setelah bleaching yang  didapatkan cenderung  lebih  rendah  dibandingkan dengan  tanpa  perlakuan  namun  tidak berbeda  secara  signifikan  (Tabel  3). Nilai  kerapatan  kayu  karet  pada penelitian  ini  berkisar  antara  0.60-0.61 g/cm 3 .  Temuan  ini  selaras  dengan  hasil penelitian sebelumnya (Wijayanto et al. 2024)  yang  menyatakan  bahwa  proses
bleaching tidak  memberikan  pengaruh yang  nyata  terhadap  nilai  kerapatan kayu. Semakin tinggi nilai kadar air pada kayu  maka  semakin  rendah  nilai
kerapatannya.  Berat  jenis  kayu  karet berkisar  antara  0,57-0,73  (Sipahutar et al. 2015).
Tabel 3. Nilai kadar air dan kerapatan kayu karet ( Moisture content and density value of rubber wood ) Perlakuan Kadar air Kerapatan Kontrol 10,13±0,38 a 0,61±0,04 a Bleaching 13,58±1,19 b 0,60±0,08 a

## KESIMPULAN
Tingkat kecerahan kayu karet mengalami  peningkatan  setelah  proses
bleaching .  Proses bleaching pada  kayu karet  mengakibatkan  perbedaan  warna kayu karet dibandingkan kontrolnya. Nilai kadar  air  kayu  karet  setelah  proses bleaching mengalami peningkatan dibandingkan  kontrolnya  sedangkan  nilai kerapatan  cenderung  menurun.  Akan tetapi, sifat fisis kayu karet masih tergolong baik karena memiliki nilai kadar air < 14%. Pada  penelitian  selanjutnya  disarankan untuk membersihkan sampel setelah proses bleaching menggunakan  detergen  untuk menekan peningkatan kadar air. Selain itu, perlu  adanya  pengujian  sifat  kimia  dan gcms  untuk  mengetahui  komponen  kimia apa  saja  yang  terdegrasi  setelah  proses bleaching .

## DAFTAR PUSTAKA
Bowyer, J.L., Shmulsky, R., & Haygreen,  J.G.  (2003). Forest
Products  and  Wood  Science:  An
Introduction .  Four  Edition.  Iowa
(USA): Iowa state Press
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2017).
Standar  Nasional  Indonesia  Kayu untuk furnitur (persyaratan karakteristik) . SNI-0608:2017
[BSI]  British  Standards  Institution.
(1957). BS  373:  1957  Methods  of testing  small  clear  speciments  of timber. London (GB): BSI.
Christie  RM.  (2015). Colour  Chemistry
2nd edition . Cambridge (UK): The
Royal Society of Chemistry Science Park.
Hill  CAS.  (2006). Wood  Modification: Chemical,  Thermal  and  Other Processes .  England  (UK):  John Wiley & Sons Ltd.
Hrčková,  M.,  Koleda,  P.,  Koleda,  P., Barcík,  S.,  &  Štefková,  J.  (2018). Color  change  of  selected  wood species affected  by thermal treatment  and sanding .  BioResources, 13  (4), 8956-8975, doi: 10.15376/biores.13.4.8956-8975. Ismanto,  A.,  Martono,  D.  (2013). Aktivitas fungisida bahan pengawet  kayu  berbahan  aktif majemuk  terhadap  jamur  biru (Diplodia sp). Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa , 3(2), 146–153. https://doi.org/10.31938/jsn.v3i2. 64.
Krisdianto.  (2013).  Pengukuran  warna kayu  dengan  sistem  CIELab.
Forpro , 2(1), 28–31.
Listyanto  T.  2018. Teknologi Pengeringan          Kayu          Dan
Aplikasinya .          Yogyakarta  (ID): UGM Press.
Ozgenc,  O.,  Hiziroglu,  S.,  &  Yildiz,  U. C.  (2012).  Weathering  properties of  wood  species  treated  with different coating applications.
BioResources ,  7(4),  4875–4888, 10.15376/biores.7.4.4875- 4888.
Sipahutar,  R.H.,  Sucipto,  T.,  and Iswanto,  A.H.  (2015).  Sifat  Fisis dan  Mekanis  Kayu  Karet  (Hevea brasiliensis  MUELL  Arg)  Bekas Sadapan  dan  Kayu  Karet  tanpa Sadapan. Peronema Forestry Science Journal , 4(1), 95–101.
Sokanandi, A., Pari, G., Setiawan, D., & Saepuloh. (2014). Komponen kimia  sepuluh  jenis  kayu  kurang dikenal: kemungkinan penggunaan sebagai  bahan  baku  pembuatan bioetanol. Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 32 (2), 209-220.
Van  Hai,  L.,  Pham,  D.  H.,  &  Kim,  J.
(2022).  Effect  of  Bleaching  and Hot-Pressing Conditions on Mechanical Properties of Compressed  Wood. Polymers ,
14 (14). https://doi.org/10.3390/polym141 42901.
Wijayanto, A., Muhamad, S., Nurhanifah,  N.,  &  Anggiriani,  S. (2024). Pengaruh proses bleaching terhadap  sifat  fisis  dan  mekanis kayu  pinus  ( Pinus sp.)  terserang blue stain. Jurnal Tengkawang, 14 (1),
1-9. http://dx.doi.org/10.26418/jt.v14i 1.73414 .
Wijayanto, A., Nurhanifah, N., Anggiriani,  S.,  &  Muhamad,  S.
(2023). Pengaruh perlakuan
bleaching terhadap perubahan
warna  dan  sifat finishing kayu pinus  ( Pinus sp.)  terserang blue stain.  Jurnal  Riset  Industri  Hasil Hutan, 15 (1), 13-20. http://dx.doi.org/10.24111/jrihh.v 15i1.7956 .